144 Vanadin im Roheisen von Wiltshire. 
sen werden müsse, dass der Smaragd seine schöne Farbe 
in der That der darin enthaltenen kleinen Menge von 
Chromoxyd verdanke. 
Ein ganzes Stück von einem ziemlich tief grünen, 
aber wenig klaren Smaragdkrystall vonMuso, nach dem 
Trocknen bei 1000 C. 6,971 Grm. schwer, wurde in einem 
Platintiegel 1 Stunde lang in einem Windofen einer Glüh- 
hitze ausgesetzt, bei welcher Kupfer leicht schmilzt. Nach 
dem Erkalten zeigte der Stein noch ganz die ursprüng- 
liche grüne Farbe, er war nur undurchsichtig geworden. 
Er wog nun 6,858 Grm., hatte also 1,62 Proc. an Gewicht 
verloren. (Lewy fand 1,66 Proc. Wasser und 0,12 Proc. 
organische Materie) Er wurde fein gerieben und mit 
kohlensaurem Alkali und etwas Salpeter geschmolzen. 
Bei Behandlung der Masse mit Wasser wurde eine gelbe 
Lösung erhalten, aus der nach bekannten Methoden 0,013 
Gramm oder 0,186 Proc. vom Gewicht des Smaragds 
Chromoxyd abgeschieden werden konnten. 
Lewy fand bei seinen Analysen so wenig Chrom- 
oxyd, dass er dessen Merge gar nicht angiebt; auch ist 
er der Ansicht, dass eine so kleine Menge unmöglich 
‚eine so intensiv grüne Farbe hervorbringen könne. 
Um hierüber Aufschluss zu erhalten, wurden 6,791 Grm. 
fein geriebenes weisses Glaspulver mit 13 Milligrm. Chrom- 
oxyd, als der in jener Menge Smaragds gefundenen Menge 
. vermischt und in einem Thontiegel, der, umgeben mit Koh- 
lenpulver in einem grösseren stand, zusammengeschmolzen. 
Die wohlgeflossene klare Glassmasse hatte dieselbe inten- 
siv grüne Farbe, wie der angewandte Smaragd. Es kann 
also keinem Zweifel unterliegen, dass 13 Gewichtstheile 
Chromoxyd nahe an 7000 Gewichtstheilen eines Silicats 
eine tiefgrüne Farbe zu ertheilen vermögen. (Annal.der 
Phys. u. Chem. Bd. 122.) 
Veber das Vorkommen von Vanadin im Roheisen 
von Wiltshire. 
Bei genauerer Untersuchung des Roheisens von West- 
bury in Wiltshire, welches aus oolithischem Eisenerze 
dargestellt war, hat E. Riley gefunden, dass dasselbe 
nicht Titan, wie er früher angegeben, sondern Va- 
nadin enthielt. Die beste Methode, das Vanadin aus 
dem Roheisen abzuscheiden, ist dieselbe, die für die Tren- 
nung vom Titan angewendet wird. Man löst fast ganz 
in verdünnter Salzsäure, setzt dann conc. Salzsäure hin- 
. 5 er 
cl as a 
